609 



Voorbeeld : In een lainp, gedompeld in vloeibare lucht, werd de 

 sublimatie zoo lang voortgezet, tot de kleur van het neerslag blauw- 

 violet was en de weerstand 1000 Ohm. Hij was echter niet constant, 

 maar daalde langzaam; na 1 uur 835, na 7 uur 768, na 14 uur 

 758 Ohm. Verwarmd tot kamertemperatuur daalde hij eerst tot 

 161 Ohm, liep dan echter op en was na 2 dagen oo groot. *) Opnieuw 

 werd nu bij kamertemperatuur gesublimeerd tot de weerstand 

 14.800 was en in 2 uur tijds niet merkbaar veranderde. Bedekt 

 met een sublimaat van OaF a daalde hij tot ongeveer 11.000 Ohm, 

 om na 1 dag weer te stijgen tot 15.880. Door overgieten met 

 canadabalsem werd hij 13.520, na 2 uur 20.620, steeg daarna door 

 bijzondere omstandigheden r ) tot 120.000 en na 24 uur tot 159.000. 

 Het vacuüm werd nu verbroken en lucht in de lamp gelaten. De 

 weerstand steeg iets, tot 165.000, om daarna echter langzaam op te 

 loopen, zoodat hij na 3 uur 185.000 en na 5 dagen 335.000 Ohm was. 



De conclusie uit deze metingen te trekken is ten eerste deze, dat 

 de zilverlaagjes zeer instabiel zijn en ten tweede, dat zij door het 

 aanbrengen van een bescherming van CaF 2 en van canadabalseni 

 niet essentieel veranderen, terwijl deze lagen, in den beginne althans, 

 een zeer goede beschutting geven tegen de inwerking van lucht. 



Platina. 



Dunne laagjes van dit metaal zijn veel stabieler dan die van Au en Ag. 



Een neerslag, bij de temperatuur van vloeibare lucht gevormd, 

 had een weerstand van 872,5 Ohm, 2" later 875,7 Ohm. Steeds 

 houdende op ca. — 185° werd nu CaF 2 over het metaal gesubli- 

 meerd; weerstand 876,6. Hij blijft dus constant. 



Door verwarming tot kamertemperatuur daalde de weerstand eerst 

 op 673 en daarna tot een grenswaarde van ± 384 Ohm. Vervolgens 

 werd uit een zijbuisje, dat al dien tijd op — 183° gehouden was, 

 na ontdooiing canadabalsem over het neerslag gebracht. De weer- 

 stand blijft 386 Ohm en heeft na 24 uur nog dezelfde waarde. 



Bij het verbreken van het vacuüm en toetreden van lucht daalde 

 de weerstand plotseling tot 360, om verder constant te blijven. 

 Deze daling kan nog hieraan geweien worden, dat een gedeelte van 

 het metaal niet met canadabalsem bedekt was en daar dus de 

 (vochtige) lucht invloed kan hebben gehad. 



Wolf raam. 

 Dit metaal geeft de meest constante laagjes. Een neerslag, bij 



') De kleur van het zilver-subliinaat scheen veel lichter geworden te zijn. 

 2 ) Waarschijnlijk doordat in hetzelfde lokaal TESLA-ontladingen plaats hadden ; 

 zie o.a. J. Glay. (Deze Verslagen 19 (191 1 | 7 IS). 



40* 



